oo 



OO 



Ad avvalorare le nostre deduzioni sarà bene riportare in succinto i risul- 

 tati dell'esperienze compiute con tre fili di nichel ricotto mediante cicli bila- 

 terali con forze estreme di 600 gr. In ogni tabella si denotano con w u oo Q , 

 — a> u — w 0 gli angoli che corrispondono alle forze Pi, zero, — P l5 zero, e 

 con A l'area d'isteresi; osservando che ciascun rigo contiene i valori delle co 

 e di A pertinenti ad un ciclo. Gli angoli sono espressi in minuti primi, e 

 per le aree d'isteresi, mantenendo la stessa unità riguardo agli angoli, si as- 

 sume come momento unitario quello che corrisponde ad un carico torcente di 

 100 gr. Aggiungerò in fine che una stelletta apposta ad uno dei valori delle 

 co indica una interruzione del processo, che lo stesso segno racchiuso fra pa- 

 rentesi serve a denotare una interruzione operata lasciando il carico massimo, 

 e che con s si accenna alla scarica eseguita col metodo delle alternazioni 

 decrescenti ('). prima della lettura cui l'indicazione si riferisce. 



Tabella I. 









ricotto 







N/ 4 ricotto 





N 



s ricotto 





0) 



1 



u 



0 





ii 



i 





— 0) 



0 



A 



o 



ì 



u o 



— U i 





- u 



0 



A 



u 



ì 



0) 



0 



— u 



ì 



— (0 



0 



A 



963 



135 





955 





126 



2240 



986 



128 



— 972 





110 



2097 



963 



129 



— 1003 



— 159 



2535 



976 



143 





971 





134 



2365 



1016 



153 



— 983 





118 



2330 



997 



149 



— 1018 



— 170,2733 



982 



146 





991 





1 51* 



2532 



1030 



160 



— 995 





126 



2463 



1007 (') 



163 



— 1027 



— 175 



2909 



989 



151 





983 





145 



2510 



1037 



165 



— 999 





127* 



2502 



1018 



166 



— 1033 



— 178 



2945 



992 



151 





989 





146 



2548 



1048 



170 



— 1009 





134 



2617 



1027 



175 



— 1038 



- 179 



3054 



994 



153 





990 





146 



2533 



1049 



171 



— 1012 





135 



2607 



1033 (') 



179 



— 1042 



— 182 



3123 



994 



154* 





992 





149 



2592 



1054 



174 



— 1013 





134* 



2633 



s 1034 



178 



— 1039 



— 178 



3079 



IOlO 



157 





992 





149 



2611 



1056 



173 



— 1017 





137 



2675 



1035 



177 



— 1043 



— 179 



3062 



1001 



156 





995 





150 



2622 



1056 



171 



— 1015 





134 



2647 



1043 (•) 



185 



— 1043 



- 178 



3125 



1003 



157 





994 





149 



2632 



1057 



171* 



— 1018 





137 



2668 



1044 



183 



— 1049 



— 183 



3153 



1002 



155' 





994 





149 



2623 



1059 



174 



— 1019 





135 



2677 



1044 



179 



— 1048 



— 180 



3112 



1002 



157 





995 





151 



2627 



s 1050 



169 



— 1012 





127 



2567 













1004 



156 





1000 





150 



2645 



1058 



173 



— 1015 





131 



2606 













1008 (*) 



163 





997 





149 



2687 



s 1052 



170 



— 1011 





127 



2591 













1007 



159 





1002 





151 



2671 



1061 



174 



— 1014 





129 



2597 













1007 



160 





993 





148 



2627 

























1005 



157' 





1002 





153 



2664 

























1006 



157 





1007 





154 



2678 

























1006 



156 





1008 





155 



2683 

























J 998 



150 





995 





145 



2575 

























1004 



153' 





997 





151 



2632 

























997 



150 





998 





150 



2508 

























« I particolari da noi avanti esposti sull'accomodazione del nichel ricotto 

 risultano dimostrati in modo netto dalle precedenti tabelle. Deve notarsi 

 intanto come il processo si compia regolarmente in ciascuno dei fili, quando 

 il lavorìo procede in modo normale e continuo: se stiamo infatti ai valori 



(») V. loc. cit, 2, 1° Sem. p. 339. 



